CHIMIE. _.; 189 



Ce ne fut qu'en 1833 que l'auteur put appliquer sa de'couverte à 

 la pratique en grand. Il ope'ra sur 5 tonneaux de plomb fondu et re- 

 froidi lentement, en remuant toujours. Les cristaux, qui, lalsse's à eux- 

 mêmes, auraient bientôt forme' une croûte sur le bain , e'tant tenus 

 dans une agitation continuelle, tombèrent au fond du vase , où ils se 

 rassemblèrent en grande quantité , et ils contenaient d'autant moijis 

 d'argent qu'ils avaient e'te" recueillis plus tôt. On exposa les cristaux à 

 une flamme de réverbère pour égoutter tout le plomb liquide , et l'on 

 obtint ainsi , d'un métal qui contenait 12 onces d'argent par tonneau , 

 quatre parties de plomb qui ne contenaient plus que y4 d'once, et une 

 partie qui contenait 50 onces d'argent par tonneau. Le proce'de' suivi 

 actuellement est le suivant. 



On emploie des chaudières en fer presque hémisphériques, pouvant 

 contenir chacune environ 5 tonneaux de plomb fondu. Ces chaudières 

 ont à peu près 4 pieds de diamètre et 2 pieds et demi de hauteur. On 

 a , de plus, deux autres plus petits vases en fer, l'un destiné à tenir 

 dans du plomb fondu les passoires en fer à la température convenable , 

 l'autre à fondre à mesure le plomb pauvre pour le réduire en saumons. 



Les grandes chaudières, qui ont chacune un fourneau particulier, 

 sont placées en ligne, les unes à côté des autres. A environ 8 pieds au- 

 dessus de leur centre, est une charpente soutenant un petit chemin de 

 fer sur lequel court un chariot à quatre roues, auquel est suspendue 

 une chaîne avec son crochet , qui sert à transporter aisément les pas- 

 soires remplies de cristaux de plomb. Lorsque tout est prêt , l'on fond 

 le plomb dans une des chaudières, on l'écume et laisse tomber le feu en 

 fermant les ouvertures du fourneau. Le métal cristallise en refroidissant, 

 et les cristaux enlevés à la passoire sont transportés dans le second pot 

 jusqu'à ce que les ^/i^ du plomb aient été enlevés. Si le plomb primitif 

 contenait lOonces d'argent par tonneau, les cristaux n'en contiendront 

 plus que 5 onces. Une seconde répétition du procédé donne du plomb 

 à 2 onces d'argent , et une troisième cristallisation fournit le plomb 

 pauvre, qui est fondu en saumons et livré au commerce. Le plomb 

 riche, au contraire, est amené, par de nouvelles cristallisations, à con- 

 tenir 2 à 300 onces d'argent , après quoi il est mis à la coupelle. Par 

 ce procédé fort simple, une très-petite portion du plomb, environ un 

 vingtième du tout , est soumis à la coupellation , et la perte totale ne 

 dépasse pas un cent-vingtième. 



Les frais de l'opération ci-dessus décrite sont en même temps moin- 

 dres que ceux qu'entraîne le passage à la coupelle du plx>mb tout entier 

 par le procédé ordinaire, et l'extraction de l'argent se trouve ainsi asseï 



